Bk Untersuchung des Eisenmeteorits von Rittersgrün. (p. 23) 353 



b. Analyse «le» PhosphovuiokeleiNens. 



Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, hinterliess das Rittersgrihier 

 Meteoreisen beim Auflösen in verdiiiniter Chlorwasserstoffsäure nur die geringe 

 Menge von 0,492 Proc. Rückstand, bestehend aus amorpher Aveisser Kiesel- 

 säure, Phosphornickeleisen und etwas Asmanit. Durch Kochen dieses Rück- 

 standes mit Kalilauge wurde demselben die lösliche Kieselsäure im Betrage 

 von 0,143 Proc. des Meteoreisens entzogen und es blieben 0,349 Proc. asmanit- 

 haltigen Phosphornickeleisens übrig. Da dieses bei der späteren Analyse sich 

 wieder in 0,293 Proc. reines Phosphornickeleisen und 0,056 Proc. Asmanit 

 zerlegen Hess, so war die procentische Zusammensetzung des unlöslichen 

 Rückstandes 



Phosphornickeleisen = 59,56 



Asmanit = 11,38 



lösliche Kieselsäure = 29,06 



100,00. 



Obwohl die Menge des asmanithaltigen Phospliornickeleisens eine sehr 

 geringe war, wurde doch versucht, (]^sselbe zu analysiren. Beim Erwärmen 

 mit Königswasser ging es leicht in Lösung über, während der Asmanit 

 zurückblieb, auf einem kleinen Filter gesammelt und nach dem Glühen ge- 

 wogen werden konnte. Zu der durch x\bdampfen vom Säureüberschuss be- 

 freiten und nahezu neutralisirten concentrirten Lösung setzte man essigsaures 

 Natrium, verdünnte stark und erhitzte zum Kochen. Der erhaltene völlig 

 nickelfreie Niederschlag enthielt neben Eisen alle Phosphorsäure; man löste 

 ihn aufs Neue, fällte mit i\nniioniak und bestimmte nach dem Glühen das 

 Gewicht des Niederschlags. Hierauf wurde derselbe abermals gelöst, die 

 Lösung mit Salpetersäure abgedampft und Molybdünsäuresolntion im Ueber- 

 schuss zugefügt. Der nach hinreichendem Stehen in gelinder Wärme abge- 

 schiedene gelbe Niederschlag wurde in bekannter Weise in pyrophosphorsaures 

 jMagnesium übergeführt und dieses gewogen. So ermittelte man den Gehalt 

 an Eisen und an Phosphor. Das Nickel wurde mit Kalilauge gefiillt 

 und der Niederschlag im Wasserstoffsti-ome zu Metall reducirt. (Analyt. 

 Belege Nr. 3.) 



